690 Dritter Teil. Erkennung und Unterscheidung der Edelsteine. 



ermöglichen, aber vielfach wird die Fassung eine solche vereiteln, da sie die allseitige 

 Untersuchung hindert. Man kann somit eine in jeder Hinsicht genügende Beobachtung 

 aller Eigenschaften im allgemeinen nur an ungefaßten Steinen vornehmen, und man wird 

 daher einen wertvollen Edelstein vorsichtigerweise nur ungefaßt kaufen. 



Am besten genügen diesen Anforderungen das spezifische Gewicht und das optische 

 Verhalten, die daher auch für die vorliegenden Zwecke besondere Bedeutung haben, 

 in beschränktem Umfang auch die Pyroelektrizität. Sie sind im ersten Teile (S. 1 2 bis 29 

 und S. 38 bis 81, sowie S. 8:5) ausführlich besprochen worden. Hier sollen nur einige für die Er- 

 kennung und Unterscheidung der Edelsteine besonders wichtige Verhältnisse kurz rekapi- 

 tuliert werden, im übrigen aber sei auf jene Auseinandersetzungen verwiesen und ebenso 

 auf die Beschreibungen der einzelnen Edelsteine im zweiten Abschnitte dieses Buches. 



Das spezifische Gewicht wird am besten und bequemsten bestimmt mit Hilfe 

 der schweren Flüssigkeiten, besonders des Methylenjodids, das man so weit mit Benzol 

 verdünnt, bis der Stein gerade schwebt. Das Gewicht der Flüssigkeit und damit das des 

 zu untersuchenden Steines wird dann mittels der Westphalschen Wage (Fig.7) ermittelt. 

 Die Steine dürfen dabei aber nicht schwerer sein als das reine Methylenjodid, dessen 

 spezifisches Gewicht bei gewöhnlicher Zimmertemperatur gleich 3,3 ist. Sinken die Steine 

 in diesem zu Boden, so kann man unter Umständen statt des reinen Methylenjodids 

 solches benutzen, das mit Jod und Jodoform gesättigt ist, und damit in der gleichen 

 Weise verfahren wie mit jenem, oder man muß eine der anderen Methoden (mit dem 

 Pyknometer, der hydrostatischen Wage, der Westphalschen Wage mit der in Fig. 5 

 dargestellten Einrichtung usw.) anwenden. Wenn das spezische Gewicht über 3,6 hinaus- 

 geht, so daß der Stein auch in dem mit Jod und Jodoform gesättigten Methylenjodid zu 

 Boden sinkt, kann man sich vielfach noch des geschmolzenen Thalliumsilbernitrats (S. 26) 

 bedienen. Da in den allermeisten Fällen eine vollkommen genaue Bestimmung des 

 spezifischen Gewichts nicht erforderlich ist, so verwendet man in der Praxis am be- 

 quemsten die vier Norraalflüssigkeiten (S. 27), mittels deren sämtliche Edelsteine 

 bezüglich ihrer Dichte in die fünf Abteilungen gebracht werden können, von denen unten 

 bei der Betrachtung der Unterschiede der einzelnen Edelsteine ein ausgedehnter Gebrauch 

 gemacht werden wird. 



Das spezifische Gewicht läßt sich gleichermaßen bei rohen und geschliffenen Steinen 

 anwenden, sie dürfen nur keine Beimengung fremder Substanzen haben und selbstverständlich 

 nicht gefaßt sein. Mittels der Methode des Schwebens in Methylenjodid, Thalliumsilber- 

 nitrat usw. kann man das spezifische Gewicht an den kleinsten Steinchen bestimmen; ist 

 es nötig, die Wage anzuwenden, müssen die Stücke etwas größer sein. 



Von großer Bedeutung ist das optische Verhalten. Es handelt sich hauptsächlich 

 darum, ob der zu untersuchende Stein die Lichtstrahlen stark oder schwach, einfach oder 

 doppelt bricht. 



Das stärkere und schwächere Lichtbrechungsvermögen, die Größe der Brechungs- 

 koeffizienten, kann bei durchsichtigen Edelsteinen mittels des Refraktometers leicht genau 

 festgestellt werden (S. 62). Nicht selten genügt dabei eine annähernde Bestimmung oder 

 die Ermittlung, ob die Brechungskoeffizienten sehr groß oder klein sind, oder bei zwei zu 

 unterscheidenden Steinen, welcher das Licht stärker oder schwächer bricht. In den 

 folgenden Tabellen sind die Brechungskoeffizienten für mittlere Strahlen angegeben. 



Die Doppelbrechung ist zuweilen schon direkt deutlich zu sehen, wenn man 

 durch den Stein hindurch nach einer Lichtf lamme blickt. Jede einzelne Facette gibt dann 

 mit derjenigen, die gerade vor dem Auge liegt, ein Prisma, und in diesem entsteht ein 

 kleines farbiges Flammenbild, das einfach ist bei einfach brechenden (Fig. 26**), doppelt 

 bei doppeltbrechenden Steinen (Fig. 26", S. 57). Da aber bei Edelsteinen mit sehr geringer 



